JFE 技報 No. 46（2020 年 8 月）p. 38-43Ⓡ

塗装寿命延長鋼（EXPAL ）の開発
Development of Corrosion Resistant Steel for Extended Painted Life
TM

“EXPAL ”
中村直人

NAKAMURA Naoto

JFE スチール

スチール研究所

鋼材研究部

三浦進一

MIURA Shinichi

JFE スチール

スチール研究所

鋼材研究部

羽鳥聡

HATORI Satoshi

JFE スチール

東日本製鉄所（京浜地区）商品技術部

主任研究員（副課長）
厚板室主任部員（課長）

要旨®

鋼構造物の塗装寿命を延長することでライフサイクルコストを低減する，塗装寿命延長鋼（EXPAL ）を開発した。
本開発鋼は，鋼材中に複合添加した耐食元素の作用により塗膜下で保護性のさび層を形成し，さび層が地鉄の腐食を抑えることで塗膜膨れを抑制する。実験室腐食促進試験から推定される塗装塗替え期間は普通鋼の 2.4 倍であり，塗替え回数の低減が可能である。また，開発鋼は，JIS G 3106 の化学成分，機械的特性の規格を満足し，従来鋼と同等の溶接施工性，溶接継手特性を有する。

Abstract:EXPALTM

has been developed as corrosion resistant steel that reduces life cycle costs by extending the paint life ofpainted steel structures. The developed steel forms a protective rust layer under paint film by the effect of corrosion
resistant elements. Protective rust layer suppresses the corrosion of steel and paint blistering. Repainting interval
estimated from the accelerated corrosion test is more than twice that of the conventional steel, and hence the numberof repainting can be reduced. In addition, the developed steel meets the chemical composition and mechanicalproperties standards of JIS G 3106 and has the same weldability and weld joint properties as those of the conventional
steel.

1． はじめにれや剥がれを抑制でき，塗装寿命の延長が可能になると考えられる。

近年，橋梁や港湾構造物などの社会資本の維持管理費，1）以上の背景から，JFE スチールでは，鋼材の耐食性を向劣化更新費の増加が見込まれており ，30 年後には現在の 1.3上させることで塗膜欠陥から生じる腐食，塗膜膨れを抑制

2）倍に達すると試算されている 。そのため，社会資本の長寿し，塗 装 寿 命 を 延 長 する耐 食 鋼 で ある塗 装 寿 命 延 長 鋼命化およびライフサイクルコスト（以降，LCC と記す）の（EXPAL ）を開発した 。本報では開発した耐食鋼の塗装低減化のニーズは，今後さらに増大すると考えられる。鋼構

耐食性，母材および溶接継手の機械的特性，実構造物への造物の劣化要因の一つは腐食であり，一般に，海上や海岸適用期待効果などを述べる。

Ⓡ

4）付近などの飛来塩分が多い地域では腐食が激しい。そこで，特に，橋梁の防食のため重防食塗装（C-5 塗装系）が施され2． 開発鋼の耐食設計ているが，C-5 塗装系の期待耐用年数は 30 年であることか
3）ら ，鋼橋の供用期間を 100 年とすると 3 回の再塗装が必要

図 1 に開発鋼の耐食設計を示す。開発鋼は，塗膜欠陥部である。LCC の低減には再塗装回数を減少させることが必からの地鉄の腐食反応を抑えることで塗膜膨れを抑制する。

要であり，そのためには，塗装寿命を延長する必要がある。

腐食反応は，さび層による地鉄保護性の向上で抑制するこ塗装された鋼構造物の腐食は，ピンホール等の塗膜欠陥や，ととした。さび層による地鉄保護性を向上させる方法として，膜厚が薄くなりやすい部材角部や狭隘部などを起点に多くさび粒子を微細化することで腐食因子の透過を物理的に抑発生するが，これらを完全に排除することは困難である。厳制する作用

しい腐食環境における塗装寿命は，塗膜欠陥を起点としたることで塩化物イオンの透過を電気的に抑制する作用

地鉄の腐食とそれに伴う塗膜膨れ，剥がれなどの要因で決用いる方法が知られている。これらの作用を発揮させること，まる。したがって，鋼材の耐食性を向上させることで塗膜膨および C-5 塗装系に用いられるジンクリッチペイントにより5）を用いる方法，カチオン選択透過性を付与す
6）を亜鉛（Zn）との相乗効果を発揮させることも考慮し，開発
2020 年 3 月 9 日受付

鋼の耐食設計を行った。なお，さび粒子の微細化とカチオ－ 38 －Copyright © 2020 JFE Steel Corporation. All Rights Reserved.

®

塗装寿命延長鋼（EXPAL ）の開発

カッター（エヌティー（株）製 BM-2P）を用いて，地鉄に至る幅 0.7 mm，長さ 40 mm（実験室腐食試験片），80 mm（屋外暴露試験片）の直線塗膜欠陥を付与した後，それぞれ腐食試験に供した。
実験室腐食試験の条件を図 2 に示す。塗装鋼板の膨れ形
態が実環境と相関が高いことが報告8）されている腐食試験法（ISO16539：2013）をベースとし，塩分付与工程を週 1 回，
2付着塩分量を人工海水で 6.0 g/m とした。
屋外暴露試験は，飛来塩分量が多く厳しい腐食環境であ図 1 開発鋼の耐食設計
Fig. 1る沖縄で 4.2 年間実施した。暴露環境と試験片姿勢は，実構

Concept of development of corrosion resistant steel

造物で厳しい腐食環境となる，雨による洗い流しの無い環

ン選択透過性は 4.2 節で詳細に述べる。

境を模擬し，軒下・水平姿勢とした。

以上の耐食設計と種々の腐食試験および電気化学的検討
から，最適耐食成分として Cu-Ni-Sn-W 添加鋼を見出した。

それぞれの腐食試験終了後，塗膜欠陥周囲に生じた塗膜膨れの面積を外観写真の画像解析により測定し，塗膜膨れ面積から片側平均膨れ幅（以降，塗膜膨れ幅と記す）を算

3． 実験方法
3.1出した。

腐食試験

3.2

開発鋼の塗装耐食性を評価するため，実験室腐食促進試
験と屋外暴露試験を実施した。

さび層の解析

耐食元素によるさび粒子の微細化，および，さび層のカチオン選択透過性を検証するため，以下の解析を行った。

供試鋼として，開発鋼と従来鋼である溶接構造用熱間圧

さび粒子の微細化は，腐食試験後の試験片に生成したさ延鋼板（JIS G 3106，以降，普通鋼と記す）を用いた。これ

び層を走査透過電子顕微鏡（STEM：Scanning Transmissiont

らの供試鋼から実験室腐食試験用として 5 mm ×70 mm×t

Electron Microscope）で観察することで評価した。なお，

50 mm，屋外暴露試験用として 5 mm ×150 mm×70 mm の試料は集束イオンビームを用いてさび層から薄膜を切り出試験片を採取し，ブラスト処理後，表 1 に示す C-5 塗装系して作製した。

を施した。なお，C-5 塗装系は，新設鋼橋への適用が推奨されているものである3, 7）。塗装後の試験片は，プラスチック

供試鋼には，普通鋼と，開発鋼と同様に W を添加したモデル鋼（以降，W 添加鋼と記す）を用いた。なお，モデル鋼

表 1 新設鋼橋の塗装仕様
Table 1

カチオン選択透過性は，さび層の膜電位により評価した。には，W 添加によるイオン選択透過性の傾向を評価するた

Paint systemt

Paint system

Paint name

Target film
thickness (μ m)Protective coat
Mist coat
Base coat
Middle coat
Top coat

Inorganic zinc rich paint
Epoxy resin paint
Epoxy resin paint
Epoxy resin paintFluoro resin paint75―1203025Total film thickness (μ m)250め，W を 0.3 mass ％ 添 加 し た。 本 供 試 鋼 より 0.05 mm ×10 mm×10 mm の試験片を採取し，図 2 に示す条件で 3 週間腐食促進試験に供することで腐食により鋼材を消失させ，さび層のみの状態の試験片を作製した。この試験片の両側が種々の濃度の KCl 溶液に接するように 2 個のセルの間に挟み込み，片側のセル（a1）に 0.1 mol/L，もう片側のセル（a2）に 0.1 もしくは 0.001 mol/L の KCl 水溶液を導入した。なお，各 KCl 溶液は HCl で pH4 に調整した。その後，2 個のセルそれぞれの参照電極（Ag/AgCl/飽和 KCl）間の電位差を測定し，膜電位として，測定開始から約 8 時間後の電位差を用いた。また，市販のアニオンもしくはカチオン選択透過性膜（AGC エンジニアリング（ 株 ）製 セレミオン AMV-N,CMV-N）の膜電位を測定し，得られたデータの妥当性を検証した。

4． 実験結果および考察
4.1

図 2 実験室腐食促進試験条件
Fig. 2

塗装耐食性評価

64 週間の実験室腐食促進試験後の塗膜膨れの外観およびCondition of accelerated corrosion test－ 39 －JFE 技報 No. 46（2020 年 8 月）

®

塗装寿命延長鋼（EXPAL ）の開発

図 3 実験室腐食促進試験結果（a）塗膜膨れ部の外観，（b）塗膜膨れ幅の経時変化
Fig. 3 Results of laborator y accelerated corrosion test : (a) appearance of paint blistering area,(b) change in paint blistering width

図 4 沖縄地域にける 4.2 年間の屋外暴露試験結果（a）塗膜膨れ部の外観，（b）塗膜膨れ幅
Fig. 4Results of exposure test for 4.2 years in Okinawa : (a) appearance of paint blistering area, (b) paint blistering width

塗膜膨れ幅の経時変化を図 3 に示す。普通鋼，開発鋼とも，塗膜欠陥部に腐食が生じ塗膜膨れが発生したが，開発鋼の塗膜膨れは普通鋼に比べ小さかった。また，図 3（b）に示
す塗膜膨れ幅の経時変化から，普通鋼，開発鋼とも腐食初期に塗膜膨れの進行が遅い潜伏期が確認された。これは，C-5 塗装系の無機ジンクリッチペイント層中の Zn による効9）果と考えられる 。普通鋼では 12 週，開発鋼では 16 週以降において塗膜膨れ幅の増加が見られたが，12 週以降の全期間において開発鋼の塗膜膨れ幅は普通鋼に対し小さい値を示し，64 週時点で，開発鋼は普通鋼に対し塗膜膨れ幅が
図 5 塗装塗替え期間の延長効果33％小さかった。
Fig. 5

次に，沖縄地域で 4.2 年間の屋外暴露試験後の試験片外Effect of extending repainting interval

観および塗膜膨れ幅測定結果を図 4 に示す。開発鋼は塗膜膨れ幅が小さかったことから，実験室腐食促進試験と同様2.0 倍にした実環境相当時間に変換している。ここで，屋外に，実環境においても開発鋼の塗膜膨れ抑制効果が確認で暴露試験に対する実験室腐食試験の促進倍率は，次のようきた。に求めた。すなわち，①：実験室腐食試験 64 週における普実験室腐食促進試験および屋外暴露試験の結果を用いて，通鋼，開発鋼の塗膜膨れ幅は，それぞれ 6.2 mm，4.2 mm

開発鋼の塗装寿命延長効果を算出した結果を図 5 に示す。

であり，屋外暴露試験で普通鋼，開発鋼が 6.2 mm，4.2 mm

図 5 の横軸は，屋外暴露試験に対する実験室腐食試験の促に至る期間を算出した。②：①より，両試験における期間の進倍率が 2.0 倍であったことから，実験室腐食試験の時間を比から求まる促進倍率を算出し（普通鋼：2.1 倍，開発鋼：2.0JFE 技報 No. 46（2020 年 8 月）

－ 40 －®

塗装寿命延長鋼（EXPAL ）の開発倍），普通鋼，開発鋼の促進倍率を平均化した（2.0 倍）。なお，三浦ら

4）の報告では 2.6 倍と試算されたが，より長期の暴露試験結果が得られたので再試算した。促進倍率の変更により，後述する開発鋼の再塗装間隔は 70 年から 73 年となるものの，塗替え回数や LCC 試算に変化は生じない。
次に，開発鋼の塗装寿命延長効果の算出方法を説明する。
本試験における塗膜膨れの主因は，地鉄の腐食やそれに伴うさびの生成，成長であり，耐候性鋼材の腐食減耗機構と共通する。そこで，開発鋼の塗装寿命延長効果は，耐候性鋼材の腐食減耗予測で一般に用いられる累乗回帰曲線10）で近似して算出した。計算には，腐食初期の潜伏期を除いた

図 6 実験室腐食促進試験で生じたさび層の STEM 観察期間，すなわち，普通鋼では 12 週以降，開発鋼では 16 週

Fig. 6 STEM observation of rust layer formed in accelerated
corrosion test

以降の塗膜膨れ幅を用いた。腐食が橋梁の寿命を左右する
厳しい腐食環境における普通鋼の塗替え期間は 30 年であ3）る 。累乗回帰近似曲線から普通鋼における 30 年後の膨れ幅は 49 mm であることから，開発鋼が同じ膨れ幅になるまでの期間は 73 年と算出される。したがって，再塗装までの間隔は，普通鋼の 30 年に対し，開発鋼では 73 年に延長することが推定される。このことから，開発鋼を適用することで，再塗装の間隔は普通鋼に対し 2.4 倍延長できると考えられる。

4.2

さび層の解析結果

図 6 にさび層の STEM 観察結果を示す。HAADF-STEM

図 7 膜電位測定結果

像中の破線は一つのさび粒子を表す。開発鋼では普通鋼にFig. 7比べ微細なさび粒子が観察された。また，電子回折図形は，普通鋼ではスポット状，開発鋼ではリング状であった。これ

Measurement of membrane potential

過膜の膜電位の測定結果を付す。膜電位の傾きが負であれは，開発鋼では電子ビームの照射範囲 200 nm 内に，数多くばアニオン選択透過性，正であればカチオン選択透過性でのさび粒子が存在していることを意味する。また，電子回折ある。W 添加鋼の傾きは正であり，かつ普通鋼に対してそ図形の解析から，開発鋼のさび層は Fe3O4 主体であることの傾きは大きく，強いカチオン選択透過性を示した。これは，がわかった。以上から，開発鋼では微細なさび粒子が生成し，普通鋼と比較し，W 添加鋼はさび層中の塩化物イオンの透これによりさび層中の腐食因子の地鉄表面への透過が抑制過が抑制されることを意味する。これに関して，Itagaki

されていると考えられる。なお，このさび微細化による腐食ら抑制効果について，Samusawa ら5）11）は，人工的に合成したさび膜の膜電位測定を行った結2－果，WO4 を吸着させたさび膜は，カチオン選択透過性をは，古典分子動力学法

6）を用いて，微細な Fe3O4 粒子では，粗大な粒子に比べてさ示すことを実験的に明らかにしている．また，寒沢ら

び粒子間を移動する水分子の運動性が低下することを明ら

2－ESM-RISM 法を用いて WO4 が吸着したさび層表面においかにしている。て塩素イオンが排斥されていることを，計算科学的に示した。

は，次に，図 7 にカチオン選択透過性を評価した結果を示す。
比較のため，図中に市販のアニオンおよびカチオン選択透表 2 開発鋼の化学成分
Table 2
Grade

Chemical composition of developed steel
Chemical composition (mass%)

Ceq* 1

PCM* 2

Add0.360.20

Add0.400.19CSiMnPSCuNiSnW

490 MPa

0.120.34

1.31

0.008

0.001

AddAdd

Add570 MPa

0.090.34

1.540.007

0.002

Add

Add

Add*1) Ceq = C＋Si/24＋Mn/6＋Ni/40＋Cr/5＋Mo/4＋V/14*2) PCM = C＋Si/30＋Mn/20＋Cu/20＋Ni/60＋Cr/20＋Mo/15＋V/10＋5B－ 41 －

JFE 技報 No. 46（2020 年 8 月）

®

塗装寿命延長鋼（EXPAL ）の開発

表 3 開発鋼の母材機械的特性
Table 3Mechanical properties of developed steel*3

SteelDevelopedsteel

JIS G 3106
Spec.

GradeThickness(mm)Specimen

Z-direction*5tensile test

*4

Tensile test

Charpy impact testRA (%)

YSTSTest temp. Absorbed
El (%) Position
22(N/mm ) (N/mm )(˚C)
energy (J)EachAve.

490 MPa

2550

JIS 1AJIS 1A

427
458

542
558

25.7
34.7

1/4t
1/4t

00

347
315

83, 82, 83
72, 76, 778375

570 MPa

2550

JIS 5
JIS 5

523
607

651
698

39.4
39.2

1/4t
1/4t

−5−5258280

80, 80, 79
76, 76, 7380
75SM490YB-Z35

16＜t≦40
40＜t≦75

JIS 1AJIS 1A≧355≧335

490〜610

≧19
≧21

1/4t0

≧27

≧25

≧35SM570-Z35

16＜t≦4040＜t≦75JIS 5JIS 5≧450≧430570〜720≧26≧201/4t−5≧47≧25≧35*3) C direction *4) L direction *5) JIS G 3199, Z35

5． 開発鋼の機械的特性
5.1

表 4 開発鋼の y 形溶接割れ試験結果

化学成分および母材機械的特性

表 2 に実機製造した開発鋼の化学成分を示す。耐食元素として，Cu，Ni，Sn，W を添加している。表 3 に開発鋼のTable 4

Results of y-type weld crack test of developed steel

Grade

Preheating
temperatureThicknessto prevent(mm)root cracking(˚C)

Welding
Welding
process*6 consumable*7

母材引張特性およびシャルピー衝撃特性，Z 方向への引張特性を示す。開発鋼は JIS G 3106 の化学成分，引張特性，シャSM490YB

ルピー衝撃特性を満足し，また，Z 方向への引張特性は JIS
G 3199, Z35 の規格値を満足し，良好な耐ラメラテア性を示

SM570

している。

5.2

溶接施工性および溶接継手機械的特性

表 4 に開発鋼の y 形溶接割れ試験結果を示す。被覆アー

SMAW

LB-W52CL500GMAW

DW-50WCL5025SMAW

LB-W62CL500GMAW

DW-60WCL5025*6) SMAW: Shielded Metal Arc Welding, GMAW: Gas-shieldedMetal Arc Welding*7) LB-W52CL (4.0 mm), DW-50WCL (1.2 mmϕ ), LB-W62CL(4.0 mm), DW-60WCL (1.2 mmϕ ),: KOBE STEEL, Ltd.

ク溶接では予熱 0℃，ガスシールドメタルアーク溶接では予熱 25℃で，ルート割れの発生は認められなかった。表 5 に

6． ライフサイクルコスト低減効果

溶接継手の機械的特性を示す。溶接材料は，塗装耐食性の開発鋼を適用した場合の橋梁の LCC の試算を行った。試観点から，（株）神戸製鋼所製のニッケル系高耐候性鋼用溶接材料を用いた。開発鋼を用いた溶接継手の機械的特性は算の前提は以下とした。

JIS G 3106 の規格を満足し，普通鋼を用いた溶接継手と同等・海岸などの塩分が多く厳しい環境で供用するの特性を示した。

・維持管理，補修は塗装の塗替えのみとする
表 5 開発鋼の溶接継手機械的特性
Table 5

SteelDevelopedsteel
JIS G 3106
Spec.

Mechanical properties of welded joint of developed steel

GradeThickness(mm)

Welding
process* 8

Welding
consumable* 9Heat input(kJ/mm)

490 MPa

25GMAW

DW-50WCL

570 MPa

50SAWSM490YB―

SM570―

Charpy impact test

TS2(N/mm )Test temp.
(˚C)

Notchposition

Absorbed
energy (J)2.05530

Weld metal
HAZ 1*10116
166US-W62CL×MF-38

4.1604−5

Weld metal
HAZ 1*1086202―――≧4900―≧27―――≧570−5―≧47*8) GMAW: Gas-shielded Metal Arc Welding, SAW: Submerged Arc Welding*9) DW-50WCL (1.2 mmϕ ), USW-62CL (4.0 mmϕ )×MF-38: KOBE STEEL, Ltd.
*10) Position of 1 mm ftom fusion line
JFE 技報 No. 46（2020 年 8 月）

Tensile test－ 42 －®

塗装寿命延長鋼（EXPAL ）の開発

図 9 開発鋼が適用されたタンクの外観
Fig. 9Appearance of tank applied with developed steel

図 8 ライフサイクルコスト試算結果
Fig. 8Calculation examples of life cycle cost

え期間は，普通鋼の 30 年に対して 73 年であり，再塗装間隔は 2.4 倍に延長する。

・橋長 114 m，鋼重 211 t の鋼 3 径間連続非合成少数鈑桁橋（4）開発鋼は，JIS G 3106 の各強度グレードの規格値を満足とし，建設物価等を参考に材料，施工費等を試算するする。また，JIS G 3199，Z35 の規格値を満足し，良好・開発鋼を適用することで，塗替え期間が普通鋼の 30 年かな耐ラメラテア性を示す。溶接施工性，溶接継手特性ら 73 年に延長されるについても，従来鋼と同等の特性を有する。

図 8 に LCC の試算結果を示す。普通鋼を適用した際の初（5）開発鋼を適用した橋梁の塗替えに着目したライフサイク期コストを 1 とし，それに対する相対値で表記した。本試算

ルコストを試算した。開発鋼の 100 年間の塗替えコスト

では，開発鋼は普通鋼に比べ初期コストが若干高いものの，は，鋼材価格の増分を考慮しても，普通鋼と比較して再塗装回数が 3 回から 1 回に減少するため，100 年間の塗替64％低減すると考えられる。

えコストは大きく減少する。本試算結果から，開発鋼を適用することで，鋼材価格の増分を考慮しても，塗替えコストは普通鋼と比較して 64％低減すると考えられる。

参考文献
1）国交省．平成 23 年度国土交通白書．99, 2012.
2）国交省．国土交通省所管分野における社会資本の将来の維持管理・更新費の推計．2018.
3）日本鋼構造協会．JSSC テクニカルレポート No.55 鋼橋塗装の LCC 低減のために．東京，2002, 53p.

7． 実構造物への適用

4）三浦進一，中村直人，塩谷和彦，鹿毛勇，加藤真志．塗装寿命を延長

開発鋼は，橋梁，沿岸域に設置される建産機，タンクなする橋梁用新耐食鋼の開発．土木学会第 73 回年次学術講演会講演概
要集．2018, V-365, p. 729-730.
5）Samusawa, I.; Shiotani, K. Influence of Fe3O4 particle size on corrosionof carbon steel under wet/dr y cyclic conditions. Materials andcorrosion. 2019, vol. 70, no. 1, p. 57-69.

どの塗装寿命延長効果が期待できる。すでに，貯蔵タンク（図 9）やクレーンなどの沿岸構造物へ適用され，橋梁にも適用予定である。

6）寒沢至，塩谷和彦．ESM-RISM 法を用いた塩水環境における耐食元素W の防食作用機構の検証．材料と環境 2019 講演集．2019, B-307.

8． おわりに7）日本道路協会．鋼道路橋防食便覧．丸善，東京，2014, 550p.
8）梶山浩志，藤田栄，藤井和美，酒井政則．現状腐食試験法の課題と新腐食試験法の開発―家電製品を模擬した腐食試験法の開発（2）―．材Ⓡ

本報では，当社で開発した塗装寿命延長鋼（EXPAL ）に料と環境．2006, vol. 55, no. 8, p. 356-363.
9）Yan, M.; Gelling, V. J.; Hinderliter, B. R.; Battocchi, D.; Tallman, D. E.;
Bier wagen, G. P. SVET method for characterizing anti-corrosion
performance of metal-rich coatings. 2010, vol. 52, p. 2636-2642.

ついて，その塗装耐食性と母材および溶接継手の機械的特性，実構造物への適用期待効果などを述べた。その要約を以下に記す。
（1）開発鋼は，鋼材中に複合添加した耐食元素がさび粒子

10）日本鋼構造協会．JSSC テクニカルレポート No.73 耐候性鋼橋梁の可能性と新しい技術．東京，2007, 217p.
11）Itagaki, M. et al. Electrochemical Impedance of Rust Film Fabricated byを微細化し，また，さび層へカチオン選択透過性を付与することで保護性のさび層を形成する。この保護性さDeposition from Fe（III）in Solution. Electrochemistry. 2007, vol. 75,no. 12, p. 945-949.

び層が，腐食因子の透過を抑制して地鉄の腐食を抑制することで，塗膜膨れを抑制する。
（2）開発鋼は，64 週間の実験室腐食促進試験において，塗膜膨れ幅を普通鋼に対し 33％低下させた。また，沖縄地域での 4.2 年間の屋外暴露試験においても，実験室腐食促進試験と同様，塗膜膨れを抑制した。
（3）実験室腐食促進試験から推定される開発鋼の塗装塗替－ 43 －中村 直人

三浦 進一

羽鳥聡

JFE 技報 No. 46（2020 年 8 月）
Copyright © 2020 JFE Steel Corporation. All Rights Reserved. 禁無断転載